über das Roheisen. 3 



weifsen oder des grauen Roheisens besitzt. Die Bedingungen unter denen 

 das Produkt der Schmelzung, bald diese bald jene Eigenschaft erhält, sind 

 noch nicht mit der nöthigen \ ollständigkeit ausgemittelt ; im Alloemeinen 

 liefei't aber schnelle und starke Hitze ein mit dem weichen Stahl, und lange 

 anhaltende und zidetzt bis zur Schmelzung erhöhete Temperatur, ein mit 

 dem grauen Roheisen übereinstimmendes Produkt. 



Anders wird der Erfolg se^Ti, wenn die Reduction nicht in einem ver- 

 schlossenen Gefafs, sondern vor dem Gebläse vorgenommen wird. Der Luft- 

 strom welcher dem Feuer durch das Verbrennen der Kohlen ?Sahiims giebt, 

 trifft nothwendig auch das schon reducirte Eisen, wodurch eine neue Einwir- 

 kung des sich bildenden Eisenoxjds auf das reducirte kohlehaltige Eisen ver- 

 anlafst wird. Die deutsche, französische imd italienische Luppenfrischerei 

 bewirken die Darstellung des Stabeisens aus den Eisenerzen zwar auf eine 

 etwas verschiedene Weise ; allein sie stimmen alle darin überein, dafs das 

 Oxyd zuerst in einer gei'ingeren Temperatur und gegen den AYindstrom des 

 Gebläses geschützt, reducirt, dafs das reducirte Metall alsdann vor deniAVinde 

 geschmolzen und dafs durch das sich bildende oxjdirte Eisen, der gröfste 

 Theil der Kohle atis dem reducirten Eisen entfernt wird. Es gehört also zu 

 dem Wesen dieser Arbeitsmethoden, einen Theil des schon ziu-Metallität ge- 

 langten aber noch nicht gesclmiolzenen Eisens wieder zu oxvdiren, um dem 

 anderen Theil die bei der Reduction aufgenommene Kohle zu entziehen und 

 dadurch in ein mehr oder weniger stahlartiges Stabeisen umzuändern. Bei 

 diesen Schmelzprozessen sind folglich die Reduction des Oxyds, und die 

 Schmelzung und gleichzeitige Entkohlung des reducirten Metalles, zwei ganz 

 von einander getrennte Operationen, welche zwar in demselben Schmelz- 

 raum, aber in verschiedenen Zeitperioden vorgenommen werden. 



Was bei der Luppenfrischerei in den Schmelzheerden geschieht, er- 

 folgt genau auf dieselbe Weise in den Stücköfen. Die Temperatur wird nicht 

 höher als bis zur Reduction des Oxyds gesteigert und das reducirte aber noch 

 nicht geschmolzene Metall dem Windstrom des Gebläses ausgesetzt. Gewäh- 

 ren die Rennarbeit und die Stückofenwirthschaft auf der einen Seite den 

 Vortheil, dafs durch sie das Eisen aus dem Oxyd sogleich im Zustande des 

 Stabeisens dargestellt wird ; so veranlassen sie doch andei-erseits den grofsen 

 Nachtheil des geringen Ausbringens an Eisen, weil die Bildung des stab- 

 eisenartigen Produkts, durch die gleichzeitige Oxydation und Verschlackung 



A2 



